202 Verhandlungen. Nr. 9 



Äußerlich unterscheidet sie nur die dunklere Färbung des Zumpanell- 

 dolomits, bei dem auch die kristallinen Partien in sehr feinkörnigen bis 

 dichten grauen Dolomit übergehen und beide ebenso von dichten 

 Spatnestern und Adern durchzogen sind. 



Aufschluß über den Charakter dieser beiden Gesteine gab nun 

 die quantitative chemische Analyse, für deren Durchführung ich Herrn 

 C. Fr. Eichleiter, Chemiker der k. k. geologischen Reichsanstalt, 

 zu Dank verpflichtet bin. 



Das kristalline Gestein des mittleren Vorkommens amStiereck- 

 k a m m ergab : 



Prozent 



Kohlensaure Magnesia 76-27 



Kohlensaurer Kalk 5 44 



Kohlensaures Eisenoxydwl 1668 



In Säure unlösliche Bestandteile .... D60 



9998 



Das Gestein kann demnach am ehesten als eisenreich er 

 Magnesit bezeichnet werden, wobei der hohe Eisengehalt möglicher- 

 weise weniger auf den Magnesit selbst als auf eine Beimengung von 

 Schwefelkies zurückzuführen ist, nachdem gelegentlich auch sehr 

 kleine Pyritkriställchen im Magnesit eingesprengt sind. 



Die Zusammensetzung des Zump an eil dolo m i ts ist folgende: 



Prozent 



Kohlensaure Magnesia 67-10 



Kohlensaurer Kalk 24'19 



Kohlensaures Eisenoxydul 789 



In Säure unlösliche Bestandteile .... 1*15 



100-33 



Er nähert sich also mehr einem Dolomit und kann der dafür 

 gewählte Name Eisendolomit beibehalten werden. Beide Gesteine 

 gehören den Übergangsformen zwischen Magnesit, Breunerit und 

 Dolomit an, mit mehr oder weniger Annäherung an den reinen Magnesit. 



Eine durch diese Analysenergebnisse angeregte nochmalige 

 Untersuchung des Zumpanellgesteines — diesmal in Gesellschaft von 

 Prof. K. A. lle dlich-Leoben — zeigte aber, daß auch dieses Lager, 

 dessen Durchschnittscharakter die obenstehende Analyse entspricht, 

 streckenweise in reineren Magnesit übergeht. Eine bei dieser Gelegen- 

 heit von Prof. Redlich ausgewählte Probe ergab in der von 

 Dr. Mi kusch im Laboratorium der Veitscher Magnesitwerke-Aktien- 

 Gesellschaft durchgeführten Analyse: 



Prozent 



Kohlensaure Magnesia 79-55 



Kohlensaurer Kalk 1395 



Eisenoxyd 3-04 



Tonerde • • • 1-01 



Kieselsäure 0-11 



97-66 



